1918. No. r. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 67 
Unter den Silkat- 
Unter den Silikatmineralien zuerst Krystallisation von mineralien zuerst 
Melilithmineral (in reichlicher Menge). Krystallisation von 
eınem Olivinmineral 
Nr.| 48 49 | 50 | 5 52 53 
| 54 | 
163 | 149 | 164 | 181 | 183 | 159 4 | 5 23 
| | 
35.54 | 31.40 | 34.32 | 28.32 | 4686. 43 51 | 4385] 31.80 | 36.5 | 36.86 
AlgOg | 15.13) 9.10| 22.32| 12.11| 24.24| 692| 392| 834| 533| 35 9.85 
CaO 35.98 | 36.28 | 31.52 | 42.67 | 40.12 | 3353 | 40.90| 34.69| 23.99 | 33.0 | 29.78 
(Alte Nr.)| 153 142 
MgO I2.09| 5.36| 9.59| 2.82| 2.79 | 948| 580! 7.74| 5.57| 10.0 | 20.00 
MnO 0.59| 7.63| 0.96| 3.55| 0.07| r.ir| 3.12| 2.43] 30.62| 12.5 0.43 
FeO | 047| o.1| 0.03} 0.26| 027] o89| o.;8| ogo| Sp. 0.5 0.49 
K20 — — 0.12| 032| 064| — 0.28| — — — 0.20 
NaO | — = 1:17 era — 0.16) — — — 0.72 
RS 5.48| 5.24| 368| 3.47| 2338| o92| 065 ica. 0:51 3:56 | 3.5 | 1.23 
Summe | 99.78 | 99.28 |100.79 |100.66 |100 og | 98.71 | 99.12 | 98.45 |100 87 | 98.5 | 99.56 
| 
t CaS: \4 Cas 14 CaS 1 Gas 4 T CaS | CS In CaS.:| 7 CassiaiCas 
f d CS: 
BE ca, | 
U: Mes | 1 MnS| x MgS| 1 MnS | * MgS| x MnS| 1 MgS| 3 MnS| 2 MnS| 1 MgS 
| | | 
| | 
RS 5.5 5.2 3.7 3.5 3.4 0.9 | 06 0.5 562 a5 I.2 
Spinell 6.5 — 3 See iz ee cre, — — = 0.5 
Melilith |ca.60 | ca. 70 | ca. 60 |ca60 — |ca 7o|ca70 |ca 65| — — — 
Olivin - 8 | wenig ? —  |nichts| - ro Inichts!] ca. 75 | ca. 80 | ca. 40 
Glas - 10 | ca. 20 | ca. 20 |ca. 35| — |ca. 30 | - 20|ca.35|] - 20! - 20|- 60 
| | I 
1 Ist Augit. 
Auf Grundlage des analytisch bestimmten S-Prozents ist die RS-Menge, unter Voraus- 
setzung von einer von dem Verhältnis CaO : MgO, CaO : MnO usw. in der ganzen Schmelze 
abhängigen Proportion CaS : MgS, CaS : MnS usw. in dem auskrystallisierten Sulfid be- 
rechnet worden. Die gewählten Proportionen, 4 CaS : 1 MgS, ıCaS : 1 MnS usw., beruhen 
freilich nur auf Schätzungen. Eine geringe Verschiebung in den vorausgesetzten Proportio- 
nen würde nur einen unwesentlich kleinen Einfluß auf die berechnete RS-Menge ausüben. 
In denjenigen der obigen Schlacken, die sowohl einigermaßen viel AloO3 wie auch 
einigermaßen viel MgO führen, nämlich in Nr. 48, 5o und 58, ist etwas Spinell auskrystal- 
lisiert (siehe Silikatschmelzlés. I, S. 78—89, II, S. 164). Die Menge des Spinells ist nach 
Aufschlie&en mit HFl und HCI quantitattv bestimmt worden. — Die angegebenen Prozente 
von Silikatmineral und Glas beruhen auf approximativen Bestimmungen u. d. M. 
